lg Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Aufklärung über die Beziehungen zwischen Zinkblende und Wurtzit, 

 als Vertreter der dimorphen Reihe der Monosulfide, bringt eine in 

 neuester Zeit erschienene Arbeit über die Sulfide von Zink, Cadmium und 

 Quecksilber, die von zwei Amerikanern E. T. Allen und J. L. Crenshaw 

 (Zeitschr. f. Anorg. Chem., Band 79 (1912), S. 125 u. ff.) verfaßt ist. 

 In dieser Arbeit beschäftigen sich die Verfasser zunächst mit den enantio- 

 tropen Beziehungen zwischen Zinkblende und Wurtzit. Sie weisen auf 

 mikroskopisch-optischem Wege nach, daß sich Zinkblende, bei längerem 

 Erhitzen auf 1100°, vollständig in Wurtzit umwandelt. Umgekehrt gelingt 

 es ihnen auch, bei geeigneter Temperatur Wurtzit in Zinkblende über- 

 zuführen. Ferner zeigen sie, daß es möglich ist, aus sauren Lösungen 

 krystallisiertes Zinksulfid zu fällen, das je nach den Bedingungen als 

 Zinkblende oder Wurtzit ausfällt. Diese interessanten Versuche weisen 

 darauf hin, daß die Überführung der einen Modifikation in die andere 

 nur auf einer Umlagerung der Atome im Molekül beruhen kann, und daß 

 daher die Atome Zn und S im Zinkblendemolekül anders gelagert sein 

 müssen, als im Wurtzitmolekül. Diesen Unterschied in der Konstitution 

 der beiden Erze auf chemischem Wege nachzuweisen, soll der Zweck 

 meiner Arbeit sein. 



Für die folgenden Untersuchungen gebrauchte ich hauptsächlich Zink- 

 blende von Laurenburg in Nassau (Analyse 1) und Wurtzit von Pfibram 

 (Analyse 3). Die Zinkblende war eine Krystallstufe von mäßig großen 

 Krystallen, die Würfel, Tetraeder und Dodekaeder zeigten. Auf ihnen 

 saßen vereinzelt einige kleine Kupferkieskrystalle, die vor dem Pulvern 

 vorsichtig entfernt wurden. Der Wurtzit lag in nelkenbraunen, 

 "5trahligen Krystallmassen vor. Zu Kontrollversuchen wurde auch noch 

 reine, spanische Blende von Picos de Europa (Analyse 2) verwendet. 

 Ein wässeriger Auszug der frisch gepulverten Erze zeigte, daß in ihnen 

 keine in Wasser löslichen Substanzen vorhanden waren. Um auf die 

 Konstitution schließen zu können, untersuchte ich zunächst das Verhalten 

 der beiden Mineralien im Vakuum bei hohen Temperaturen. Bei meinen 

 Vorversuchen über den Schwefelgehalt hatte sich gezeigt, daß bis 600° 

 nur Beimengungen übergingen. Die Temperatur mußte daher noch höher 

 gesteigert werden, um auch Zinksulfid zum Sublimieren zu bringen. 

 Da Kaliglas nur Temperaturen bis 700° verträgt, benutzte ich für 

 diese Versuche ein Quarzglasrohr. Bevor ich die Erzpulver ins Quarz- 

 rohr brachte, wurden sie durch Erhitzen in einem evakuierten Kaliglas- 

 rohr auf 600° von ihren flüchtigen Beimengungen befreit. Die so ge- 

 reinigten Pulver wurden im Quarzrohr mit der vollen Flamme eines 



